4H8 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 6. Mai 1920. 



Mi«. 



im 4. März 



mit hinreichender Genauigkeit erkennen. Die mit [2] bezeichneten Un- 

 stetigkeiten auf den Kurven 24, 27, 29 werden hervorgerufen durch 

 die Wärmeentwickelung der hinzutretenden zweiten kristallisierten 

 Phase; sie entsprechen den Temperaturen, bei denen die Lösungen an 

 Natriumchlorid und a-Mischkristallen zugleich gesättigt sind. Der 

 steilere Abfall an den Stellen [3] zeigt die Temperatur an. bei der die 

 eutektische Kristallisation endigt. 



Nach den in der Tabelle enthaltenen Werten ist das Konzen- 

 trations-Temperatur-Diagramm Fig. 10 konstruiert worden. Durch die 

 vertikalen Projektionen p[ und u' t von p t und w, auf die Konzentrations- 

 achse AB', werden in dem Dreieck Ä B' C die Projektionen der elek- 

 tischen Kurve p' q und der Umwandlungskurve u'v', deren Ausgangs- 

 punkte bekannt sind, festgelegt. 



Trägt man in Fig. 10 eine Temperaturhorizontale t t ein, so be- 

 stimmen ihre Schnittpunkte mit den primären Sättigungskurven A p t , 



p, u, oder u, B, die Konzen- 

 trationen voji Lösungen, die 

 bei der Temperatur t t mit 

 einer einzigen Kristallart 

 NaCl, a, — (Sr — Ba)Cl 3 oder 

 B — (Sr — Ba) Cl a gesättigt 

 sind. Nach diesem Verfah- 

 ren gewinnt man in den 

 untersuchten Diagrammen 

 Gruppen von Punkten, die 

 zur Konstruktion von Iso- 

 thermen auf den Sätti- 

 gungsflächen 91 , 21 , 53 des 

 ternären Systems dienen. In 

 der Projektion Fig. 1 1 sind 

 Intervalle von 50 ° gewählt 

 worden. 



SrCl 



BaCI, 



Fig. 11. Isothermen des Systems Natriiniichlorid — 

 Strontiumchlorid — Bariuimhlorid in Intervallen von 50 . 



